136 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



lica fabricada en Cosquin. Hay que observar que el índice de bi- 

 draulicidad de la muestra N° 'I =0.276 es inferior al que tenía la 

 muestra de cal de la misma fábrica analizada por mí en Julio de 

 1890 que era 0.35 (Véase mi informe de fecba 17 de Julio 1890). 



N° 2. «Cos/?'a producida por el arrastre que han ocasionado las 

 filtraciones. Esta tenía una altura de 24 á 25 metros. » 



Oxido de calcio. 51 .20 



» » magnesio Ü.50 



» » hierro 0.50 



Acido carbóüico 40.85 



Agua 3.95 



Arena cuarzosa _ 3.00 



100.00 



Esta costra se compone principalmente de carbonalo de calcio y 

 tiene los caracteres de un depósito calcáreo formado por la carbo- 

 natacion de una agua saturada de cal. 



N° 3. «Capa de arena depositada por detrás de la costra caliza; 

 tiene un espesor de 3 á 5 centímetros y en todas parles se nota la 

 arena sin cal. » 



Oxido de calcio 11 . 30 



Alúmina y óxido de hierro 2.00 



Acido carbónico y agua 10.50 



Arena y sílice amorfa 76.20 



100.00 



Por este análisis se ve que la arena arrastrada aún retiene cal, 

 alúmina y sílice amorfa, las que constituyen el cemento que man- 

 tiene aglomeradas las partículas arenosas, aunque con poca adhe- 

 rencia ; pero es evidente que la cal del mortero ha sido disuelta 

 en parle por el agua para depositarse exteriormente bajo la forma 

 de costra pegada á la arena N° 3. 



N° 4. «Muestra sacada de una perforado?! que se hizo al tanteo 

 para examinar el interior de la mampostería del dique.» 



Óxidos de calcio y de magnesio 9.00 



Alúmina 0.75 



Oxido férrico 0.25 



Sílice amorfa 2.42 



Arena cuarzosa y micácea 80.98 



Pérdida por calcinación 6 . 60 



100.00 



índice de hidraulicidad 0.35 



